Ｑ＆Ａ

耐寒剤を用いたコンクリートの養生方法
耐寒材料チーム

Ａ２：鉄筋の腐食やアルカリ骨材反応を防止するためはじめにに、塩化物イオンや膨張性の反応物を成生するアルカ
耐寒剤は、寒中コンクリート工事においてブルーシ

リ金属が含まれていない「無塩化･無アルカリ型」のートを用いた簡易な養生とすることができ、打込み後、耐寒剤を使用して下さい。「JIS A 5308 レディーミク

厳しい外気温が予想される場合でも保温性の高いシーストコンクリート」のJIS認証を受けた工場を利用すト（保温シート）を用いることで給熱養生や仮囲いをる場合は上記の耐寒剤が用いられているため問題はあ設けずに養生できる混和剤です。耐寒剤の採用条件はりません。

現場が急傾斜、狭隘、火気の使用ができない、強風な耐寒剤のタイプによって単独使用が可能なタイプⅠ

どの仮囲いが困難、早期供用の必要があるか、給熱養（AE減水剤促進形）と一般的にAE減水剤または高性生と比較し経済的かを確認していずれかに当てはまる

能AE減水剤と併用を行うタイプⅡ（硬化促進剤）が場合に採用できます 。しかし、養生管理を怠ると初市販されており、各々の耐寒剤の使用方法および注意期凍害を受け強度発現が停滞するなどのリスクがある事項に従って下さい。

1)

ため注意が必要です。
ここでは、耐寒剤を用いたコンクリートの養生方法

Ｑ３：耐寒剤のタイプⅠ、Ⅱとは何ですか？

や使用時の注意点、配慮すべき事項についてQ&Aで
Ａ３：耐寒剤のタイプⅠ、Ⅱは表－1に規定される「JISまとめました。

A 6204コンクリート用化学混和剤」の性能を有してＱ１：書籍等によって｢耐寒剤｣、｢防凍剤｣、｢耐寒促進剤｣との表記が散見されますが、違いはありいる混和剤のことです。
耐寒剤は一般的にコンクリート工場で添加されますが、タイプⅡの耐寒剤は現場添加も可能です。しかし、ますか？

現場添加とした場合、JIS A 5308のレディーミクスト
Ａ１：いずれの混和剤も寒中コンクリート工事におけコンクリートに該当しないため、取扱いに注意が必要

る初期凍害の防止を目的として使用しており、基本的となります。また、硬化促進剤のタイプⅡはAE減水に違いはありません。標記が異なる理由としては分野

剤促進形のタイプⅠより凝結が早まることが考えられの違いや文献を作成した年代によって使われる単語がるため注意が必要です。

異なる場合があります。現在では、土木分野では ｢耐寒剤｣ が多く、建築分野では ｢耐寒促進剤（耐寒剤）｣

Ｑ４：温度条件に応じて、耐寒剤の添加量を標準のセのように ｢耐寒促進剤｣ を基本として、省略形で ｢耐メント100kgあたり3L以下で使用することは可寒剤｣ と表記されていることが多い傾向となります。

能でしょうか？

これは、日本建築学会発行の「寒中コンクリート施工指針･同解説」2)において、耐寒剤の性質をより的確に

Ａ４：現在、多くのメーカーが推奨しているセメント表現する名称として「耐寒促進剤」を用いたことが影100kg当たり3～5Lの添加量における強度発現や凍結響しています。また、現場では以前「防凍剤」として融解抵抗性の知見はありますが、3L以下の添加量に呼ばれていた名残でこの名称が用いられている場合がついては検討を行っていないため、強度発現性状、耐あります。
（このQ&Aでは「耐寒剤」と標記します。）

凍害性について安全に使用できるかの判断ができません。添加量セメント100kg当たり3～5Lの情報についＱ２：耐寒剤は何に気をつけて選定すれば良いのでし

資料A3)または既往文献4)を参照して下さい。

ょうか？
寒地土木研究所月報ては北海道開発局の道路設計要領 第3集 橋梁編 参考№833

2022年７月

67

表－1

Ｑ５：耐寒剤を用いた場合の養生方法についての留意

JIS A 6204による耐寒剤の性能規定点を教えて下さい。

タイプⅠ① ブルーシートはコンクリート表面との間に空間を確保して設置して下さい。（図－1参考）② 型枠よりも広い範囲をブルーシートや保温シートで囲って下さい。（図－1参考）③ 風などでシートが動かないようにしっかりと固定するように心がけて下さい。（図－1参考）④ 保温シートには断熱性能の高いシートを採用し、断熱性能を十分に発揮できる設置方法で行って下さい。
⑤ 既設コンクリートが冷えている場合は、事前に暖め、耐寒剤を用いたコンクリートの熱が奪われないようにして下さい。
①について：ブルーシートをコンクリート表面に直接設置するとコンクリートの表面温度が早期に外気温と②について：せっかくシート養生を行っていても木製

硬化促進剤促進形(%)

減水率

ブリーディング量の比

(%)

8 以上

－

70 以下

－

凝結時間

始発

+30 以下

－

(分)

終結

0 以下

－の差
圧縮

材齢 1 日－120 以上強度比

材齢 2 日(5℃)－

130 以上(%)

材齢 7 日

115 以上－材齢 28 日110 以上90 以上(%)

120 以下130 以下

60 以上

－

長さ変化比

凍結融解に対する抵抗性(相対動弾性係数%)

塩化物イオン量(kg/m3)

Ⅰ種:0.02 以下、Ⅱ種:0.02～0.20
以下、Ⅲ種:0.20～0.60 以下(kg/m3)

全アルカリ量同程度まで冷やされるため、コンクリートの温度低下を緩和する目的である程度の空間を確保して下さい。

AE 減水剤項目

Ａ５：以下の点に注意して養生を行って下さい。

タイプⅡ

③

0.30 以下①

空間

型枠がシートで覆われていないと、そこから熱が伝達

空間し、コンクリートが冷やされてしまいます。そのため、養生シートは型枠を含めて覆うことを心がけて下空間

さい。

新設
型 コン 型
枠 クリ 枠ート

空間

空間

ブルーシート保温シート②③について：断熱材等の原理と同様に、密閉された空気は断熱性が高いことが知られています。現場では風既設コンクリートなどの影響でシートが動いてしまいますが、なるべくシートが動かないような対策を行うことで対策を行わない場合よりコンクリートの温度低下勾配を緩やかに

図－1

養生方法のイメージ（地覆の簡略図）できます。
④について：ブルーシートのみでは初期凍害の危険性を暖める等の対策を行って下さい。

がある厳しい環境では、断熱性能の高い保温シートを用いることでコンクリートの温度を確保するととも

Ｑ６：耐寒剤を用いたコンクリートの積算温度によるに、初期凍害を回避可能とされる5 N/mm へ早期に強度推定方法について教えてください。

2

到達することが期待できます。また、吸水性を有するシートを用いる場合は、融雪水やブリーディングによＡ６：積算温度とはコンクリートの強度増進性状を温ってシートを濡らさない対策が必要となります。

度の関数で表すことを目的とした方法です（図－2）。

⑤について：養生をしっかり行っていても、既設コン

これにより、養生温度が異なっていても積算温度を用クリートの温度が氷点下となっていた場合、耐寒剤をいることで強度を予測することが可能となります。一用いたコンクリート側が熱を奪われ、強度発現が停滞

般には式(1)が用いられています。

する場合があります。特に、打設前に氷点下の気温が続き、かつ既設コンクリートの体積が新設部よりも大きい場合には、界面付近で初期凍害が生じる可能性もあるため、電気シート等で事前に既設コンクリート側
68‫ߑ＝ܯ‬൫ߠ＋10൯߂‫ݐ‬(1)

ここに、M：積算温度（ﾟD･D）、θ：Δtのコンクリー
寒地土木研究所月報№833

2022年７月ト温度（℃）
、Δt：時間（日）である。

養生
20℃

強度(N/mm2)

しかし、式(1)は養生温度0℃以上の実験から求められた式であり、0℃以下の温度履歴を受けることが想定される寒中コンクリートの積算温度の計算には日本建築学会から提案されている式(2) を用い、0℃以下1)の温度履歴を受けたコンクリートの強度発現を予測し養生
5℃て下さい。
時間(日)T1Δt ≧ 0M = Σ (θ+10)ΔtΔt < 0(a)

(2)

養生
20℃

強度(N/mm2)

M = Σ 10×exp(-0.60×(-θ)0.74)Δt
図－3に各式の温度と積算温度の関係を示します。
式(1)を用いると0℃以下の積算温度が式(2)に比べ過養生5℃大評価となる計算となっているため、氷点下で養生されたコンクリートの積算温度の計算には式(2)を用いて下さい。また、事前に生コン工場で耐寒剤を用いた

M1

コンクリートの配合試験を行うと思いますので、その際に20℃養生で材齢初期の1日、3日、7日の圧縮強度

T2時間

積算温度(ﾟD･D)

図－2(b)

M2

積算温度

強度発現との関係を把握しておくと、現場で圧縮強度の予測を行うときに役立ちます。また、水セメント比と耐寒剤の添加量積算温度(ﾟD･D)から強度を推定する式を当チームで提案 4)しており、参考にしていただければと思います。

式(2)

おわりに耐寒剤はコンクリートの凍結を防ぐ混和剤と勘違い−10される場合がありますが、現在の使用範囲ではコンク

10

式(1)

0温度
(℃)

図－3
図－3温度と積算温度の関係
温度と積算温度の関係

リートの凍結温度を2～3℃程度低下させる効果しかな
く、重要となるのは低温環境下における硬化促進作用によって初期凍害を防ぐ効果です。また、簡易なシート養生とすることが可能でありますが、設置や管理を参考文献

しっかり行わないと初期凍害により強度や耐久性に影響する可能性があります。そのため、使用者と管理者

1)が耐寒剤の使い方を正しく理解することが重要となります。

（案）、2005.
2)

初冬期など気温が氷点下に届かない時期であれば初期凍害のリスクがないため、仮囲いや給熱養生を行う

通年施工推進協議会：耐寒剤運用マニュアル
日本建築学会：寒中コンクリート施工指針・同解説、p.240、2010.

3)

北海道開発局：道路設計要領 第3集 橋梁編 参考よりもコストメリットがあると考えられます。4月に

資料A 耐寒剤を用いる寒中コンクリートの施工

最近の研究成果を北海道開発局の道路設計要領の参考指針（案）、2022.4改訂.

資料 にまとめておりますので、比較検討の上、効果
3)的に活用して下さい。
4)長谷川諒、島多昭典、野々村佳哲：耐寒剤を添加したコンクリートの積算温度を用いた強度推定に（文責：長谷川諒）関する検討、第64回（令和2年度）北海道開発技術研究発表会、産業23、2021.

寒地土木研究所月報№833

2022年７月

69